( 222 ) 



morceaux {fig. 2), ont un aspect gras, s'imbibent de lumière et possèdent 

 un certain nombre de stries parallèles et parfois des impressions triangu- 



Fig. .. 



Gr. : 200. 



laires {fig- 3). Ces derniers fragmepls sont le plus souvent entourés 

 d'une gaine de charbon noir, et on ne les reconnaît qu'après les attaques 

 au chlorate de potassium, attaques qu'il faut porter quelquefois jusqu'au 

 nombre de dix. 



Fie. 



Gr. ; 5oo. 



Fig. 3. — Gr. : 5oo. 



» Pour faire la combustion de ces fragments microscopiques, on en 

 plaçait deux ou trois sur une nacelle de platine de forme spéciale, portant 

 de petites cupules à fond plat parfaitement polies. Doux ou trois fragments 

 au plus étaient placés sur chacune de ces surfaces brillantes, puis on les 

 dessinait à la chambre claire; on en faisait la combustion à io5o" dans un 

 courant d'oxygène. En les examinant à nouveau au microscope, on voyait 

 les fragments qui n'avaient pas brûlé et à la place des autres fragments 

 des cendres d'un aspect particulier, d'une couleur légèrement ocreuse et 

 ayant le plus souvent conservé la forme du petit cristal; l'apparence de 

 ces cendres est tout à fait identique à celle des nombreux échantillons de 

 bort et de diamant impurs que nous avons brûlés. 



» Quant au rendement, il est tellement faible que nous n'avons pu 

 réunir les quelques milligrammes de cristaux transparents nécessaires 

 pour peser l'acide carbonique produit. Du reste, un certain nombre de 

 nos culots ne nous ont rien donné, sèit que la pression ait été insuffisante, 

 soit que le carbone se soit réparti! rapidement dans toute la masse du 

 métal. Dans ces cas, qui n'ont été que trop nombreux, après les traite- 



